698 
verwandelt worden, ein Paar Linien dick ist. Dabei zeigt sich die Be- 
grenzung derselben nach Innen sehr unregelmäsig. Es scheint hieraus 
zu folgen, dass in der sehr gleichartig scheinenden Masse des Arsenik- 
Glases doch gewisse Verschiedenheiten des Aggregat-Zustandes vorhanden 
sind, welche ein ungleiches Fortschreiten der Entglasung bewirken. Auch 
mag es darin, so wie in anderen befördernden oder hemmenden Umstän- 
den liegen, dass überhaupt die Grösse der Umwandlung des Arsenik- 
Glases nicht allein von der Zeit-Dauer abhängig ist. Denn es mag wohl 
oft das Arsenik-Glas ein höheres Alter erreichen, als das oben 'beschrie- 
bene Stück in H’s. Sammlung gegenwärtig hat, ohne eine so auffallende 
Umänderung zu zeigen, als an jenem wahrgenommen worden. 
Vorstehende Beobachtungen über die Arsenige Säure veranlassten H. 
einige Versuche anzustellen, um das Verhalten des krystallinischen 
Schwefel-Arseniks zu dem aus Arsenik und Schwefel bestehenden 
Glase näher kennen zu lernen. Das natürliche Realgar besitzt die 
Eigenschaft, nicht zu Glas zu schmelzen, sondern im Erstarren zu kry- 
stallisiren. Zu den Schmelz-Versuchen wandte er derbes Realgar von 
Tajowa in Ungarn an. Über einer Spiritus-Lampe kommt es sogleich in 
Fluss. In einem eisernen Löffel geschmolzen zieht es sich bei dem Er- 
starren stark zusammen und bildet einzelne mit Krystall-Spitzen besetzte 
kleine Drusen. Wird es in einer Glas-Röhre geschmolzen, so entsteht bei 
dem Erstarren eine tiefe Konkavität. Die das Glas unmittelbar berüh- 
rende Rinde nimmt ein fasriges Gefüge an, mit senkrechter Richtung der 
Fasern gegen die äussere Begrenzung; wogegen der innere Raum sich 
mit kleinen Krystallen auskleidet, an welchen das klinorhombische System 
sich mehr und weniger deutlich zu erkennen gibt, Um zu sehen, ob nicht 
durch längeres Schmelzen der krystallinische Zustand in einen glasigen 
verwandelt werden könne, erhielt der Verf. eine Masse Realgar in einer 
mit einem Korke verschlossenen Glas-Röhre vier Stunden lang im Fluss; 
es bildeten sich indessen bei dem Erstarren auf gleiche Weise Krystalle. 
Je langsamer die Abkühlung erfolgt, um so deutlicher und grösser werden 
die Krystall-Individuen; aber selbst eine durch Ausgiessen der geschmol- 
zenen Masse in Wasser bewirkte plötzliche Erstarrung vermag die kıy- 
stallinische Beschaffenheit nicht zu vernichten, Diese Beobachtungen ver- 
anlassten Wösrer’n künstliches Realgar durch Zusammenschmelzen von 1 As 
und 2 S darzustellen, welches sich eben so krystallinisch zeigte, als die 
durch Schmelzung des natürlichen Realgars erhaltene Masse. 
Ein durch Sublimation von Arsenik und Schwefel erzeugtes Produkt, 
in der äussern Farbe der Farbe des Pulvers und im Bruch-Ansehen dem 
natürlichen Realgar ähnlich , besitzt in kleinen Drusen-Höhlen Krystalle, 
die aber bei genauer Betrachtung unter der Lupe sich als reguläre Oktae- 
der, als Krystalle von Arseniger Säure ausweisen, welche durch Schwefel- 
Arsenik gefärbt sind. Dieses Produkt nimmt, wenn es in einer Glas- 
Röhre geschmolzen wird, keine krystallinische Beschaffenheit an, wiewohl 
es auch nicht glasig wird. Der Bruch bleibt unvollkommen muschelig 
oder uneben und wenig fettartig glänzend. Die Masse zieht sich zusammen, 
